( 7^4 ) 



tances, depuis le cuivre rouge cédant à un effort de 20''^' par millimètre carré 

 jusqu'à l'acier dur supportant sans rupture une charge de qS'^^. 



» En étudiant un échantillon de chacune de ces nuances, nous avons 

 toujours obtenu un diagramme bien déterminé et qui s'est constamment 

 reproduit avec une fidélité invariable lorsque nous avons renouvelé l'ex- 

 périence en des points divers de la même barre, ou môme en opérant sur 

 des machines-outils différentes. 



» Nous sommes donc fondés à penser que ce diagramme doit être con- 

 sidéré comme caractérisant bien la nuance étudiée et comme possédant, 

 par conséquent, des éléments qui permettent de définir la résistance qu'elle 

 présente. 



» Or, ces éléments ne peuvent pas être cherchés, comme on l'a pensé 

 autrefois, dans le relevé pur et simple de la surface du diagramme donnant 

 cependant la valeur du travail dépensé; car, pour le poinçonnage, par 

 exemple, ce diagramme renferme une partie correspondant au travail d'ex- 

 pulsion de la débouchure, qui est indépendante par conséquent de l'opé- 

 ration proprement dite et qu'on ne peut pas cependant distraire avec 

 exactitude. 



» Nous avons observé, au contraire, que l'ordonnée maximum du dia- 

 gramme fournit une indication rigoureusement proportionnelle à la valeur 

 de l'effort développé, ce qui se comprend d'ailleurs immédiatement, 

 puisqu'elle enregistre la déformation élastique qu'a subie le col de cygne 

 de la machine employée, poinçonneuse ou cisaille, pour fournir cet effort. 



)) Nous avons pu montrer, en effet, que tout d'abord l'ordonnée obtenue 

 e^tbien proportionnelle à l'épaisseur de la section à trancher, comme c'est 

 le cas pour l'effort lui-même. Nous avons fait raboter à cet effet les barres 

 étudiées pour obtenir à la fois les épaisseurs de S""", 10°"", lo"", 20"'", 25°""; 

 puis, nous avons effectué les expériences de poinçonnage et de cisaille- 

 ment sur les différentes barres pour chacune de ces épaisseurs. Le dia- 

 gramme a donné chiique fois une ordonnée proportionnelle à celle-ci, 

 comme on peut le voir sur \a Jig. 2, qui représente, à titre d'exemple, 

 les diagrammes obtenus sur une même barre en métal demi-dur, rabotée 

 aux diverses épaisseurs indiquées. 



» Si, pour une même épaisseur donnée, nous comparons maintenant les 

 diagrammes obtenus sur l'ensemble des barres préparées, comme il a été 

 indiqué, avec des métaux de'nuances de dureté différentes, nous pouvons 

 constater que l'ordonnée maxima correspondant à chacune de ces barres 

 est toujours bien proportionnelle à la charge de rupture déterminée d'autre 

 part par l'essai de traction habituel. 



